196 electro-química. 



sobre dicha substancia una capa de cobre, esta capa separada luego de 

 la impresión, será la reproducción directa de la figura que se deseaba 

 obtener. La condición del molde es que no ha de ser atacado por la 

 sal de la solución, que es siempre sulfato de cobre: por eso se usa ce- 

 ra, parafina y de preferencia gutta-percha, que toma, á un suave calor, 

 las más caprichosas y variadas formas, adquiriendo luego, á la tempe- 

 ratura ordinaria, la suficiente dureza para impedir su deformación. 

 Este molde se hace conductor de la electricidad, cubriéndolo con plom- 

 bagina. El líquido cúprico ha de estar suficientemente concentrado y 

 la corriente bastante enérgica para descomponer la solución metálica, 

 pero no el agua; porque si al lado del metal separado se desprende 

 hidrógeno en el cátodo, el metal no se deposita con uniformidad y 

 coherencia, sino en forma de polvo obscuro. 



Se comprenden desde luego las ventajas de la galvanoplastia, espe- 

 cialmente para el tiro de aquellos grabados que se necesitan á millares 

 y cuya placa-tipo se gastaría rápidamente. Estas reproducciones gal- 

 vánicas, llamadas "clichés," se pueden renovar fácilmente y sin costo. 



La corriente empleada en el dorado, plateado, etc., es la que desa- 

 rrollan las pilas de Smee y constan de una lamina de plata platinada 

 rodeada de otra lámina de zinc amalgamada, suspendidas ambas en 

 vasijas de plomo. Los objetos por dorar se colocan en el ánodo y las 

 placas que suministrarán las materias cubridoras, en el cátodo. En la 

 actualidad se usan los elementos Daniell, más ó menos modificados 

 por Meindinger, Lukow y Pincus. 



Los baños de oro y de plata que se usan son: cianuro doble de oro 

 y de potasio, y cianuro doble de plata y de potasio. En nada difieren 

 los procedimientos. 



El mejor líquido áureo se obtiene disolviendo 7 gramos de oro en 

 agua regia; se evapora á sequedad, se disuelve el residuo en agua, se 

 precipita el oro por el sulfato de protóxido de fierro y este precipitado 

 de oro es el que se disuelve en cianuro de potasio. 



El plateado puede liacerse directamente sobre todos los metales, á 

 excepción del acero y el estaño, que necesitan un baño previo de 

 cobre. 



